— 76 — 



той кремнекислоты. Во всЬхъ моихъ опытахъ они содержали не- 

 которое количество глинозема. 



Для полнаго доказательства того, что мы шгвемъ здесь дело съ 

 силлиманитомъ, а не съ другою какою разностью Al,ßiO b необходимо 

 было получить тате кристаллы, которые позволили бы полнее изу- 

 чить ихъ оптичешя свойства. Кристаллы, получаемые обыкиовен- 

 нымъ путемъ являются слишкомъ мелкими. Опыты показали, что не- 

 большая прибавка (1 — 4%) окиси магшя сильно способствуете 

 росту данныхъ кристалловъ. Магшй не входить въ ихъ составъ 

 и выделяется изъ стекла отчасти даже действ1емъ крепкой соляной 

 кислоты (при нагреванш). Полученные этимъ путемъ призматиче- 

 ше кристаллы дали следуюпця оптичешя свойства: двупреломлеше 

 сильное, характеръ двупреломлешя положительный, плоскость опти- 

 ческихъ осей параллельна ребру призмы, т.-е. [010] или [100], 

 уголъ оптическихъ осей около 30°. Следовательно, свойства вполне 

 соответствующая кристалламъ силлиманита или ß ромбической 

 Al,Si0 5 . Однако, спайность ихъ несколько иная, чемъ спайность 

 естественныхъ кристалловъ. Кроме ясно заметной продольной спай- 

 ности, можетъ быть наблюдаема и ясная спайность поперечная, т.-е. 

 параллельная [001] '). 



Повтореше опытовъ указало, что при разныхъ случаяхъ, не 

 всегда получаются соединешя Al^SiO. при этой реакцш, а иногда 

 соединеше, ниже разбираемое Al* S% О, 8 (т.-е. вместо Al^Si^O.^). 

 Анализы двухъ опытовъ дали SIO, — 28.6% и 29.5%. Я не могь 

 определить ясно условия, при которыхъ получается Al H Si A O i0 или 

 A\Si 3 O l% . Оптически, въ мелкихъ кристаллахъ, они неотличимы. 

 Сколько можно судить, А1 & 8%0 1Я легче образуется въ смесяхъ бо- 

 лее богатыхъ глиноземомъ или заключающихъ кроме глинозема еще 

 друпя окиси въ довольно значительномъ количестве; невидимому 

 и продолжительное действ1е высокой температуры, также спо- 

 собствуем образованно А1 Н 8% 0, 8 — т.-е. какъ бы происходить 

 дальнейшее выделеше кремнезема. Известно (см. ниже), что изъ 

 целаго ряда силикатовъ А1,О ь выкристаллизовывается въ виде 

 корунда, и наблюдаемый процессъ указываетъ какъ бы на стрем- 

 леше при все более и более продолжительномъ прокаливанш да- 

 вать еоединешя более богатыя глиноземомъ. 



') Дельтеръ (Allg. ehem. Miner. 1890, p. 274) замЕчаеть, что онъ также наблю- 

 далъ эта явлешя прп сплавленш AlsOs съ SiO-2. Онъ сомневается въ томъ, чтобы 

 мы имт>лн здесь д^ло съ силлимаяптомъ, но т. к. онъ не приводить нипакихъ 

 данныхъ въ пользу своего сомнФмя, то отвечать ему не приходится. Подобные же 

 сплавь и кристаллы получаются очень легко прп дт>йствш металлическаго алю- 

 мин1я на премнеземъ. 



